( 794 ) 
ment, avec des convexités à courbure extré tbrusque. Enfin, si, par 
un simple trou d’aiguille dans la feuille d'expérience, et par un petit bour- 
relet de verre ou de mastic à la tranche des électrodes, on réalise expéri- 
mentalement cette condition restrictive qui, dans l'intégration de A, met 
à part, pour raison de discontinuité, une petite portion du plan limitée par 
une courbe infinitésimale autour de chaque électrode, on peut arriver à 
une rigueur presque absolue, ainsi que le montreront les pièces que 
j'aurai l'honneur de présenter à l’Académie aussitôt que j’en aurai complété 
la série. » 
MAGNÉTISME. — Sur les propriélés magnétiques du fer nickelé de Sainte- 
Catherine (Brésil). Note de M. Henr: BECQUEREL, présentée par M. Des 
Cloizeaux. ; 
« M. Lawrence Smith (') a découvert dans un fer natif, trouvé en 1879 
dans la province de Santa-Catarina, au Brésil, une propriété physique assez 
singulière : à l’état naturel, ce minéral est trés peu attirable à l'aimant, 
mais, si l’on vient à en chauffer un fragment à la température rouge, celui- 
ci, après son refroidissement, manifeste des propriétés magnétiques tres 
énergiques. 
» L'échantillon que j'ai eu occasion d'étudier m’a été très obligeam- 
ment remis par la Collection du Muséum d'Histoire naturelle. On a préparé 
un petit barreau pesant 28,731, et ayant environ 18,5 de long sur 
5mm 2 de large et 3%,8 d'épaisseur; ce barreau a été comparé à un petit 
barreau de fer de Suède très doux, ayant même longueur, même poids, et à 
très peu près les mêmes dimensions. Les observations ont été faites au 
moyen de la balance électromagnétique que j’ai décrite dans un précédent 
Mémoire (°). On a obtenu les résultats suivants : 
FER DE SAINTE-CATHERINE 
INTENSITÉS 
à l'état naturel 
Sinus des de Suède, ou recuità 230°, ‘recuit au rouge clair. trompé. 
déviations — a a g OE AE 
o la Poids Poids Rapporté Poid Rapporté Rapporté à Poi 
boussole. magnétiques. magnétiques a fer. inépnétiques. au ter. retat. naturel. magnétiques. au fer. 
L m mmg g 
0,1500 60 3,2 0,053 64 1,066 20 60 He 
0,3000 238 12,6 0,053 244 1,025 19,3 232 ‘0,974 
0,5600 759 40,5 0,054 762 1,004 18,8 749 0,986 
0,7000 IIO 58,8 0,053 » » » » * 
0,8300 1489 777 0,052 1489 1,000 19,1 1454 0,976 
DU ru Set 
(1) Comptes rendus, t. XCI, p. 848. 
(°) Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t, XVI; 1879 (Magnétisme du nie kel 
et du cobalt). 
